﻿vom 18. Juni 1874. 383 



mit rissiger Ausbildung, dunkelbraune z. Th. sechsseitige Glimmer- 

 blättchen und graulichweisse, eckige, kleine, mit vielen Eindrücken 

 versehene Obsidianstückchen sichtbar. In letzteren finden sich 

 sparsam Sanidine und Glimmerblättchen ausgeschieden. Im Dünn- 

 schliff sieht man in dem Bimstein, dem Obsidian und dem Perlit 

 ausser wenigen schwarzen Körnern Sanidin, triklinen Feldspath und 

 Glimmerblättchen. Die Feldspathe zeigen zahlreiche Glaseinschlüsse, 

 hier und da Magneteisen. Der Obsidian enthält keine Belonite, ist 

 aber von vielfachen Rissen durchzogen. Aus dem gepulverten Ge- 

 stein lassen sich magnetische, vollständig in Salzsäure lösliche 

 Körnchen ausziehen, welche Magneteisen sind. Der Glimmer 

 zersetzt sich auch mit kochender concentrirter Schwefelsäure nicht, 

 er behält seine braune Farbe. 



Ausserdem finden sich in dem Gesteinspulver sehr sparsam kleine 

 ringsum ausgebildete Krystalle, welche unter dem Mikroskop durch- 

 sichtiggelblichgrün bei durchfallendem Licht, bräunlich bei auffallendem 

 Licht erscheinen. Es sind Augite mit zahlreichen Glaseinschlüssen. 



Die auf meine Bitte von Herrn Rammeisberg angestellte Ana- 

 lyse dieses Perlitbimsteines ergab: sp. G. 2,388 und 



Kieselsäure 72,46& mit O 38,64 O 2,25. 6,66.38,64 



0,231 



Thonerde 



12,80 



5,96 Oquot. 



Eisenoxyd 



2,32 



0,70 



Magnesia 



Spur 



— 



Kalk , 



1,35 



0,39 \ 

 1,16 \ 2,25 



Natron 



4,48 



Kali 



4,11 



0,70 j 



Glühverlust 



2,92 





100,44 



Von dem Glühverlust treten 1,24-g- vor dem Glühen 1,68-jf 

 beim Glühen ein. Das Pulver, mit Schwefelsäure im Rohr auf 200° 

 erhitzt, wird wenig angegriffen. Es bleiben etwa 90° ungelöst, 

 worin 2-g- lösliche Kieselsäure. Der geringe Wassergehalt und das 

 Ansehen des Gesteines zeigen, dass ein Gemenge von wasserfreiem, 

 z. Th. schaumigem Glas, von Obsidian und Bimstein, und von 

 wasserhaltigem Glas, Perlstein, vorliegt. Nimmt man alles Eisen- 



